— 4l4 — 
raffreddate riacquistano le condizioni iniziali in un tempo relativamente breve, men- 
trechè le lamine riscaldate richiedono un tempo molto maggiore. Le esperienze a 
basse temperature mostrano poi che, solo dopo aver raggiunto un certo abbassamento 
di temperatura cominciano a manifestarsi cambiamenti nell'aspetto della figura d’ in- 
terferenza: specialmente la prima esperienza coll'aria liquida, che offre con molta 
attendibilità le temperature raggiunte dalla lamina ei corrispondenti valori dell’an- 
golo degli assi ottici, mostra che è necessario alla lamina un certo tempo per dar 
luogo alle trasformazioni osservate: tanto è vero che il minimo valore dell’angolo 
assiale viene raggiunto quando la temperatura della lamina comincia già ad aumen- 
tare; il che fa pensare che, potendo tener più a lungo la Jamina a — 190°, possa 
anche compiersi il completo annullamento dell'angolo assiale, senza bisogno di ricor- 
rere a più intensi raffreddamenti. 
Un'alterazione permanente subiscono le lamine di heulandite nel raffreddarsi, e 
hasta esaminarle dopo l’esperienza per trovarle tutte screpolate e di una grande fra- 
gilità. Le screpolature seguono l'andamento delle sottili strie già esistenti e visibili 
a temperatura ordinaria; e il fenomeno somiglierebbe assai a quello che pure si ve- 
rifica nel riscaldamento dell’heulandite, se non fosse che 1’ heulandite portata a basse 
temperature, rimane abbastanza limpida; mentre che riscaldandola diviene ben presto 
opaca e bianca. Questa differenza potrebbe forse dipendere dal minore intervallo di 
temperatura raggiunto nel raffreddamento: ma potrebbe anche rivelare un diverso 
modo di procedere del fenomeno nei due casi. E qui ricorderò che, sotto un certo 
aspetto, i fenomeni ottici che si presentano in un caso, sono come la continuazione 
di quelli presenti nell’ altro; talchè, ad esempio, si potrebbe credere che la rotazione 
del piano assiale, nel passare da — 190° a + 170° C., accada in funzione della tem- 
peratura. E così pure la dispersione degli assi ottici varia colle condizioni dell’ am- 
biente, divenendo minore per le minori, maggiore per le maggiori temperature. Ma 
invece è un fatto ormai dimostrato che le proprietà ottiche dell’ heulandite non va- 
riano in funzione della temperatura; tanto è vero, che, come osserva il Rinne ('), 
l’heulandite scaldata nell'acqua conserva inalterate le sue proprietà ottiche. Molti 
autori hanno studiato appunto la dipendenza fra le proprietà ottiche e l'acqua con- 
tenuta nell’heulandite e in molte altre zeoliti: l’acqua abbandona a poco a poco il 
minerale riscaldato e la composizione molecolare è in relazione coll’ assettamento cri- 
stallino corrispondente alle diverse temperature. Ma nel caso di forti raffreddamenti 
il fenomeno sembra più complesso; ed è molto importante lo stabilire a quali vicende 
vada soggetta l’acqua di costituzione esistente nell’ heulandite. 
Non si può escludere che una parte almeno di questa acqua possa eliminarsi per 
evaporazione, pensando che l’ambiente in cui viene a trovarsi il minerale raffreddato 
è quasi perfettamente secco e che, d'altra parte, le proprietà osmotiche di cui in 
generale son dotate le zeoliti, come ha brillantemente dimostrato Giorgio Friedel (2), 
possono favorire l’ evaporazione stessa. 
(1) Rinne, Epistilbit uud Heulandit. N. Jahrb., 1887, II, pag. 34. 
(® Bull. Soc. Franc., 1896, pag. 94; 1898, pag. 5. 
